Влияние концентрации красителя на цветовые характеристики хлопчатобумажного трикотажного полотна после крашения

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 677.027

И. Ш. Абдуллин, А. А. Азанова, Г. Н. Нуруллина,

А. А. Никитина

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КРАСИТЕЛЯ НА ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА ПОСЛЕ КРАШЕНИЯ

Ключевые слова: плазменная обработка, трикотажное хлопчатобумажное полотно, крашение.

Представлены результаты исследования цветовых характеристик хлопчатобумажного трикотажного полотна при различной концентрации красителя в ванне с использованием перед подготовительными процессами неравновесной низкотемпературной плазмы.

Keywords:rlasma processing, a cotton knitted fabric, dyeing.

Presents the results of studies of the color features of cotton knitted fabric with different concentration of the dye in a bath with the use of the preparation processes of non- equilibrium low-temperature plasma.

Целью работы являлось исследование цветовых характеристик хлопчатобумажного трикотажного полотна при различной концентрации красителя в ванне с использованием перед подготовительными операциями неравновесной низкотемпературной плазмы (НТП). Авторами ранее исследовано влияние ННТП на гигроскопические характеристики сурового хлопчатобумажного трикотажного полотна и процесс его крашения активными красителями [1]. Объектом исследования являлось суровое хлопчатобумажное основовязаное трикотажное полотно. Плазменную обработку проводили на опытно-промышленной установке высокочастотного емкостного разряда (частота 13,56 МГц) при пониженном давлении (26,6 Па) [2]. В качестве плазмообразующего газа использовали кислород. После плазменной обработки образцов проводили крашение по типовой технологии активным красителем марки «Ремазоль желтый RR». Крашение осуществляли с предварительным белением образцов. Концентрацию красителя в ванне определяли по ее оптической плотности с помощью фотоэлектрического колориметра КФК-2. Цветовые характеристики образцов окрашенных трикотажных полотен определяли с помощью ручного спектрофотометра X-Rite Color Digital Swatch book (за результат принимали среднее значение 9 измерений). Результаты исследования представлены в табл. 1.

Таким образом, экспериментально установлено, что предварительная НТП обработка хлопчатобумажных трикотажных полотен позволяет минимизировать концентрацию красителя и при меньшей исходной концентрации красителя получать трикотажные полотна с цветовыми характеристиками, равными полученным по типовой технологии.

Литература

1. Азанова, А.А. Влияние потока плазмы высокочастотного емкостного разряда пониженного давления на целлюлозосодержащее суровое трикотажное полотно/ А.А.Азанова, И.Ш. Абдуллин, Г.Н. Нуруллина // Вестник Казан. технол. ун-та - 2010. - № 9. - С.868-869.

2. Хамматова, В. В. Регулирование формовочной способности текстильных материалов с

использованием плазменных технологий: дис. ... докт.тех.наук: 05.19.01 / Хамматова Венера

Василовна - Казань, 2006. - 316 с.

Таблица 1 - Показатели крашения хлопчатобумажных трикотажных полотен

Показатели Исходная концентрация красителя в ванне, г/л

крашения 1 2 3

с ННТП без ННТП с ННТП без ННТП с ННТП без ННТП

обработ обработки обработкой обработки обработкой обработки

кой

Конечная

концентрация

красителя в ванне, г/л 0,3 0,5 1,1 1,7 1,0 2,1

Цветовые

характеристики

окрашенного

полотна:

- светлота окраски L 70,66 71,01 69,09 70,54 67,18 70,73

- насыщенность С 80,99 80,66 81,48 76,23 88,24 80,97

- цветовой тон И 68,54 68,30 68,58 69,70 66,288 68,17

© И. Ш. Абдуллин - д-р техн. наук, проф., зав. каф. плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов, проректор по науке КГТУ, abdullin_i@kstu.ru; А. А. Азанова -канд. техн. наук, доц. каф. моды и технологии КГТУ, azanovlar@rambler.ru; Г. Н. Нуруллина - ст. препод. той же кафедры, nur.guthel@inbox.ru; А. А. Никитина - асп. каф. плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КГТУ.